Tinjauan Kuat Tekan .., Rofikatul Karimah (1) , Khairul Abadi (2) , Mochammad Ridwan (3) , Iklil L. Kamila (4)

## TINJAUAN KUAT TEKAN DAN ABSORBSI MORTAR YANG MENGANDUNG AIR GARAM

## REVIEW OF THE COMPRESSIVE STRENGTH AND ABSORBTION OF MORTARS CONTAINING BALINE
Rofikatul Karimah 1 , Khairul Abadi 2 , Mochammad Ridwan 3 , Iklil Lutfiyah Kamila 4
1,2 Dosen, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang
3,4 Mahasiswa, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang Korespondensi: rofikatul@umm.ac.id

## ABSTRAK
Mortar  merupakan  bahan  bangunan  yang  berfungsi  merekatkan  pasangan  batu  bata,  batako,  plesteran  dan sebagainya.  Sebagai  bahan  perekat,  mortar  mempunyai  kekentalan  yang  berguna  dalam  menentukan  kuat tekan,  Dalam  pembuatan  mortar,  SNI  03-6882-2002  mensyaratkan  menggunakan  air  tawar  yang  bersih, namun  kenyataannya  sebagai  negara  kepulauan,  pulau-pulau  diIndonesia  ada  yang  terisolir  air  tawar. Akibatnya air tawar menjadi barang mahal, sebab didatangkan dari daerah lain  sehingga membutuhkan biaya angkut,  jika  pembuatan  mortar  disyaratkan  menggunakan  air  sesuai  standar  SNI,  maka  biaya  pelaksanaan proyek  menjadi  mahal.  Pada  daerah  yang  tidak  memiliki  air  tawar  yang  memadai,  pembuatan  mortar dilakukan  menggunakan  air  yang  diperoleh  dilokasi,  termasuk  air  payau,  asin,  maupun  laut.    Air  laut mengandung  unsur  garam  NaCl  yang  dapat  mengikat  senyawa  Kalsium  Hidroksida  (CaOH),  dengan berkurangnya  senyawa  CaOH  dalam  mortar  akan  meningkatkan  kekuatan  tekan  mortar.  Pada  penelitian  ini, dilakukan  tinjauan  air  garam  sebagai  campuran  bahan  pembuatan    mortar  dengan  tujuan  untuk  mengetahui kinerja mortar yang mengandung air garam dengan uji kuat tekan dan uji Absorbsi. Besarnya penambahan air garam  terhadap  campuran  mortar  adalah:  0%;0,5%;  1%;  1,5%;  2%  ; 2,5%  ;  3%;  3,5% dari  volume  air  yang digunakan sebagai campuran mortar. Benda uji kubus ukuran 50x50x50 mm 3 sejumlah 5 pada tiap perlakuan, dibuat dari campuran 1PC:2,75 Pasir (berdasarkan perbandingan berat), dengan faktor air semen (FAS) 0,45. Hasil pengujian diperoleh nilai kuat tekan mortar dengan  penambahan air garam dapat menurunkan nilai kuat tekan  namun  penggunaan  air  garam  dengan  kandungan  3,5%  masih  dalam  katagori    tekan  minimum  yang diijinkan  menurut  SNI03-6882-2002.  Sedangkan  nilai  absorbsi  pada  mortar  dapat  meningkatkan  daya  serat dengan meningkatnya penambahan air garam 3,0%.

## Kata Kunci: Mortar, Air Garam, Kuat Tekan

## ABSTRACT
Mortar is a building material that serves to glue bricks, bricks, plaster, and so on. As an adhesive, mortar has a  viscosity  that  is  useful  in  determining  compressive  strength.  In  the  manufacture  of  mortar,  SNI  03-6882- 2002 requires the use of  clean fresh water, but in reality, as an archipelagic country, some of the islands in Indonesia  are  isolated  from  fresh  water.  As  a  result,  freshwater  becomes  an  expensive  item,  because  it  is imported from other areas, so it requires transportation costs. If the mortar is required to use water according to SNI standards, the project implementation costs will be expensive. In areas that do not have adequate fresh water, mortar is made using water obtained on-site, including brackish, salt, and sea water. Seawater contains elements  of  NaCl  salts  which  can  bind  Calcium  Hydroxide  (CaOH)  compounds,  reducing  the  CaOH

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 11 Nomor 1 Januari 2023 Hal. 68-73
Tinjauan Kuat Tekan .., Rofikatul Karimah (1) , Khairul Abadi (2) , Mochammad Ridwan (3) , Iklil L. Kamila (4)
compounds in the mortar will increase the compressive strength of the mortar. In this study, a review of brine as  a  mixture  of  mortar  materials  was  carried  out  with  the  aim  of  knowing  the  performance  of  mortar containing salt water by compressive strength test and Absorption test. The amount of salt water added to the mortar mixture is 0%; 0.5%; 1%; 1.5%; 2%; 2.5% ; 3%; 3.5% of the volume of water used as a mortar mix. Cube test object measuring 50x50x50 mm3 in the amount of 5 in each treatment, made from a mixture of 1PC: 2.75  Sand  (based  on  weight  ratio),  with  a  water-cement  factor  (FAS)  of  0.45.  The  test  results  obtained  the compressive strength value of the mortar with the addition of salt water can reduce the compressive strength value  but  the  use  of  brine  with  a  content  of  3.5%  is  still  in  the  category  of  minimum  permissible  pressure according  to  SNI03-6882-2002.  While  the  absorption  value  of  the  mortar  can  increase  fiber  strength  with increasing addition of 3.0% brine.

## Keywords: Mortar, Salt Water, Compressive Strength

## PENDAHULUAN
Beton  banyak  digunakan  sebagai  bahan bangunan di daerah sekitaran laut seperti jembatan, dermaga, pemecah gelombang ( break water ), piers , jetties dan  sebagainya.  Di  dalam proses  pembuatan  bangunan  tersebut,  kontak dengan  air  laut  kadang  tidak  dapat  terhindarkan termasuk  ketika  beton  masih  dalam  proses perawatan ( curing ).
Mortar  merupakan  salah  satu  material penyusun  beton  memiliki  peranan  penting  sebagai campuran  beton.  Sebagai  bahan  pengikat,  mortar harus  mempunyai  kekentalan  standart.  Kekentalan standart  mortar  ini  nantinya  akan  berguna  dalam menentukan  kekuatannya,  sehingga  diharapkan mortar yang menahan gaya tekan akibat beban yang bekerja  padanya  tidak  hancur  (Mulyono,2003).
Dalam  pembuatan  mortar,  SNI  03-6882- 2002  mensyaratkan  untuk  menggunakan  air  tawar yang  bersih,  namun  pada  kenyataannya  apabila bangunan  tersebut  berada  di  daerah  sekitaran  laut, dapat  dipastikan  bahwa  air  tawar  menjadi  sulit dicari,  sebab  harus    didatangkan  dari  daerah  lain yang  membutuhkan  biaya  angkut,    jika  pembuatan mortar  tetap  disyaratkan  harus  menggunakan  air yang  sesuai  dengan  standar  SNI,  maka  biaya pelaksanaan proyek akan menjadi mahal. Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  yang  telah dilakukan,  pada  kenyataanya  daerah  yang  tidak memiliki  cadangan  air  tawar  yang  memadai menggunakan  air  apa  saja  yang  dapat  diperoleh dilokasi,  termasuk  air  payau,  air  asin,  maupun  air laut di dalam pembuatan adukan baik adukan beton ukan mortar.
Penggunaan  air  laut  pada  pembuatan  mortar sudah sering di teliti dan di kembangkan dimana air laut  yang  digunakan  sebagai  pencampur  mortar dapat  meningkatkan  nilai  kuat  tekan  mortar,  sebab kandungan garam NaCl yang terkandung
didalamnya  dapat  mengikat  senyawa  Kalsium Hidroksida  (CaOH),  dan  dengan  berkurangnya senyawa  CaOH  dalam  mortar  akan  meningkatkan kekuatan tekan mortar.
Dalam  penelitian  ini  mortar  akan  diteliti terdiri  dari  campuran  semen  portland,  air  dan pasir,dengan  variabel  bebasnya  adalah  kandungan air  garam  bervariasi,  Besarnya  penambahan  air garam  terhadap  campuran  mortar  berturut  turut sebagai berikut: 0%;0,5; 1 % ; 1,5 % ; 2% ; 2,5 % ; 3% ; 3,5% dari volume air yang digunakan sebagai campuran  mortar.  Sedangkan  variabel  terikatnya adalah kuat tekan dan porositas mortar. Tujuan dari penelitian  ini  untuk  menetukan  kualitas  mortar dengan  campuran  air  garam.  Hasil  dari  penelitian ini  diharapkan  dapat  memberi  manfaat  pada perancangan konstruksi di daerah tepi pantai atau di Daerah yang minim air tawar.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Pencampuran  mortar  dan  beton  dengan menggunakan  air  laut  sering  dilakukan  oleh masyarakat  yang  berada  pada  lokasi  yang  terisolir dengan air bersih (air tawar). Penelitian menggunakan  air  laut  pada  beton  dan  mortar  terus dilakukan  dan  dikembangkan.  oleh  para  peneliti. Nizar  Farhan  Rulian.  (2020),  melakukan  penelitian tentang  Nilai  Faktor  Air  Semen  Pada  Campuran Beton di Lingkungan Korosif”. Dalam penelitian ini mengamati  perilaku  nilai  factor  air  semen  apabila beton  berada  pada  lingkungan  korosif.  Hasil  yang di dapat Beton yang berada pada lingkungan korosif atau  beton  yang  terendam  air  laut  nilai  faktor  air- semennya sebesar 0,5 hal ini melebihi dari  dibatasi oleh  SNI  dimana  nilai  maksimum  faktor  air-semen pada lingkungan air laut yaitu sebesar 0,45.
Penelitian  tentang  penggunaan  air  garam
Tinjauan Kuat Tekan .., Rofikatul Karimah (1) , Khairul Abadi (2) , Mochammad Ridwan (3) , Iklil L. Kamila (4)
sebagai campuran pada beton   juga dilakukan oleh Fajar  Abdul  Sidiq  (2021)  yang  menghasilkan peningkatan  kuat  tekan pada beton  yang  di  rendam air garam sebesar 7,66129%. dibandingkan  dengan beton dengan perendaman normal”.
Otsuki,  dkk.  (2016),  melakukan  penelitian tentang  kemungkinan  penggunaan  air  laut  sebagai air  pencampur  pada  beton.  Dalam  penelitian  ini campuran beton menggunakan dengan air tawar dan air  laut  dalam  rangka  membandingkan    nilai durabilitas  beton.  Dari  Hasil  penelitian  di  dapat bahwa  penggunaan  air  laut  aman  untuk  digunakan sebagai  air  pencampuran  beton  dengan  ketentua penggunaan semen
Dalam penelitian ini juga diperoleh pencampuran  dengan  air  laut  menurunkan  jumlah pori-pori  yang  meningkatkan  kuat  tekan  terhadap semen  dibandingkan  dengan  menggunakan  air tawar.  Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan bahwa  penggunaan  air  laut  aman  untuk  digunakan sebagai air pencampuran beton.

## Mortar
Mortar adalah adukan yang terdiri dari pasir, bahan  perekat  dan  air.  Bahan  perekat  berupa  tanah liat, kapur, maupun semen. Bila tanah yang dipakai sebagai  bahan  perekat  disebut  mortar  lumpur (mudmortar), bila kapur yang dipakai sebagai bahan perekat  disebut  mortar  kapur,  dan  bila  semen  yang dipakai sebagai bahan perekat maka disebut mortar semen. Pasir berfungsi sebagai pengisi (bahan yang direkat).

## Jenis Mortar

## a. Mortar Semen Portland
Mortar  semen  merupakan  campuran  semen, pasir  dan  air  pada  proporsi  yang  sesuai. Perbandingan  volume  semen  dan  pasir  berkisar pada 1 : 2 sampai dengan 1 : 6 atau lebih tergantung penggunaannya. Mortar semen lebih kuat dari jenis mortar  lain,  sehingga  mortar  semen  sering digunakan untuk tembok, pilar, kolom atau bagian- bagian lain yang menahan beban. Karena mortar ini rapat air, maka juga sering digunakan untuk bagian luar  dan  yang  berada  di  bawah  tanah.  Dalam adukan  beton  atau  mortar,  air  dan  semen membentuk  pasta  yang  disebut  pasta  semen.  Pasta semen  ini  selain  mengisi  pori-pori  diantara  butir- butir  agregat  halus,  juga  bersifat  sebagai  perekat atau  pengikat  dalam  proses  pengerasan,  sehingga butiran-butiran  agregat  saling  terikat  dengan  kuat dan  terbentuklah  suatu  massa  yang  kompak  atau padat.

## b. Mortar Kapur
Mortar  kapur  dibuat  dari  campuran  pasir, kapur, semen merah dan air. Kapur dan pasir mula- mula  dicampur  dalam  keadaan  kering  kemudian ditambahkan  air.  Air  diberikan  secukupnya  untuk memperoleh  adukan  dengan  kelecakan  yang  baik. Selama  proses  peletakan  kapur  mengalami  susutan sehingga  jumlah  pasir  yang  umum  digunakan adalah  tiga  kali  volume  kapur.  Kapur  yang  dapat digunakan adalah fat lime dan hydraulic lime.

## c. Mortar polimer
Mortar  polimer  terdiri  dari  perekat  polimer bisa  saja  termoplastik  tetapi  termoseting  lebih sering dipakai. Pemakaian polimer untuk pengganti semen  portland  menyebabkan  peningkatan  biaya, untuk  itu  penambahan  polimer  akan  efektif  dan sepadan  dengan  properties  yang  superior  yang dituntut,  terkompensasi  dengan  rendahnya  biaya pekerja  atau  pemakaian  energi  yang  rendah  selama proses  dan  pemeliharaan.  Pemakaian  mortar  pada kondisi  bangunan  tertentu  disyaratkan  untuk memenuhi mutu adukan yang tertentu pula. Sebagai contoh  untuk  bangunan  gedung  bertingkat  banyak diisyaratkan  menggunakan  mortar  yang  kuat  tekan minimumnya 3,0 MPa.

## d.  Mortar Pozzolan
Pozzolan  adalah  bahan  tambah  yang  baik yang  berasal  dari  alam  atau  limbah  industri  yang mengandung silika dan alumina yang jika dicampur dengan  air  akan  berekasi  dengan  kapur  bebas, mortar  pozzolan  adalah  campuran  antara  mortar semenyang ditambhakan dengan pozzolan.
Adapun  tipe-tipe  mortar  menurut  SNI  03-6882- 2002 sebagai berikut :
• Mortartipe M adalah mortar yang mempunyai kekuatan 17,2 Mpa.
• Mortar tipe S adalah mortar yang mempunyai kekuatan 12,5 Mpa.
• Mortar tipe N adalah mortar yang mempunyai kekuatan 5,2 Mpa.
• Mortar tipe O adalah mortar yang mempunyai kekuatan 2,4 Mpa.

## e.  Mortar Lumpur
Mortar  lumpur  terbuat  dari  campuran  pasir, lumpur/tanah  liat  dan  air  semua  bahan-bahan  atau meterial  tersebut  dicampur  menjadi  satu  dengan perbandingan  yang  telah  dihitung  matang.  Sebab, jika terlalu sedikit pasir dapat mengahasilkan retak- retak  pada  tembok  saat  mengeras.  Begitu  juga  jika terlalu  banyak  pasir  dapat  menyebabkan  adukan kurang melekat.
Tinjauan Kuat Tekan .., Rofikatul Karimah (1) , Khairul Abadi (2) , Mochammad Ridwan (3) , Iklil L. Kamila (4)

## f.  Mortar Khusus
Mortar  khusus  dibuat  dengan  menambahkan bahan khusus pada mortar kapur dan mortar semen dengan  tujuan  tertentu.  Mortar  khusus  digunakan dengan  tujuan  dan  maksud  tertentu,  contohnya mortar  tahan  api  diperoleh  dengan  penambahan serbuk  bata  merah  dengan  aluminous  cement, dengan  perbandingan  satualuminous  cement  dan dua  serbuk  batu  api.  Mortar  ini  biasanya  di  pakai untuk tungku api dan sebagainya.

## Sifat Mekanik Mortar
a. Absorpsi
Persentase  berat  air  yang  mampu  diserap agregat  di  dalam  air  disebut  Absorpsi  atau  serapan air,  sedangkan  banyaknya  air  yang  terkandung dalam  agregat  disebut  kadar  air.  Besar  kecilnya penyerapan air sangat dipengaruhi pori atau rongga yang  terdapat  pada  mortar.  Semakin  banyak  pori yang  terkandung dalam  mortar  maka  akan  semakin besar pula penyerapan sehingga ketahanannya akan berkurang. Rongga (pori) yang terdapat pada mortar terjadi  karena  kurang  tepatnya  kualitas  dan komposisi  material  penyusunannya.  Pengaruh  rasio yang  terlalu  besar  dapat  menyebabkan  rongga, karena  terdapat  air  yang  tidak  bereaksi  dan kemudian  menguap  dan  meninggalkan  rongga. Untuk  pengukuran  penyerapan  air  mortar  dihitung dengan persamaan berikut :
Penyerapan air (Wa) = ((S-A)/A) x 100 %, di mana :
Wa :  Penyerapan air (%) A  : Berat benda uji kering oven (gram) S   :  Berat  uji  kondisi  jenuh  kering  permukaan (gram)
b. Kuat Tekan Mortar
Pengujian kuat  tekan  mortar  ini  menggunakan standar  ASTM  C  579-  01  (American  Society  for Testing  and  Materials).  Uji  kuat  tekan  mortar dilakukan dengan membuat benda uji berupa kubus mortar  dengan  dimensi  5  x  5  x  5  cm,  minimal  3 buah benda uji, cetakan kubus mortar harus terbuat dari  metal/logam  agar  pada  saat  dipakai  tidak terjadi penyerapan air oleh cetakan. Nilai kuat tekan diperoleh dengan membagi besar beban maksimum dengan luas penampang.
Standard  untuk  kekuatan  adukan  mortar  menurut ASTM C-109-80 sebagai berikut :
• Adukan type M
Yaitu  jenis  adukan  dengan  kuat  tekan  yang  tinggi dipakai untuk tembok bata bertulang, tembok dekat tanah/pasangan pondasi. Kuat tekan minimum 2500 psi atau +175 kg/cm².
• Adukan type S.
Yaitu  jenis  adukan  dengan  kekuatan  yang  sedang, dipakai  bila  tidak  disyaratkan  menggunakan  type M,  tetapi  diperlukan daya  rekat  tinggi  serta  adanya pengaruh  gaya  samping.  Kuat  tekan  minimum  124 kg/cm².
• Adukan type N.
Yaitu  jenis  adukan  dengan  kuat  tekan  sedang, dipakai  untuk  aduk  pasangan  terbuka  diatas  tanah. Kuat tekan minimum 52,5 kg/cm².
• Adukan type O.
Yaitu  jenis  adukan  dengan  kekuatan  yang  agak rendah, dipakai untuk konstruksi tembok yang tidak menahan beban tekan tidak lebih dari 7 kg/cm² dan gangguan  cuaca  tidak  berat.  Kuat  tekan  minimum 24,5 kg/cm².
• Adukan type K.
Yaitu  jenis  adukan  dengan  kuat  tekan  rendah, dipakai  untuk  dinding  terlindung  dan  tidak menahan  beban,  serta  tidak  ada  persyaratan mengenai  kekuatan.Kuat  tekan  minimum  5,25 kg/cm².

## METODE

## Rancangan Benda Uji
Pelaksanaan penelitian yang meliputi pemeriksaan  serta  pengujian  bahan,  pembuatan benda  uji,  perawatan  dan  pengujian  mortar dilakukan  di  Laboratorium  Teknologi  Beton  dan Bahan,  Fakultas  Teknik,  Jurusan  Sipil  Universitas Muhammadiyah  Malang.  Jln.  Raya  Tlogomas Malang.
Penelitian  ini  dilakukan  tiga  tahap.  Tahap pertama  adalah  tahap  persiapan  diawali  dengan pengadaan  semen,  pasir,  air  dan  air  garam. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan material meliput semen, pasir, dan prosentase kandungan air garam.  Tahap  kedua  adalah  tahap  pelaksanaan penelitian  dengan  pembuatan  benda  uji  kubus dengan  ukuran  50  mm  x  50  mm  x  50  mm  dan dibuat  variasi  prosentase  sebanyak  0%,  0,5%,  1%, 1,5%,  2%,  2,5%,  3%  dan  3,5%,  dari  volume  air. Tahap  ketiga  adalah  tahap  pengujian,  kuat  tekan dan  absorbsi  mortar.  Properti  benda  uji  tercantum pada table 1 sebagai berikut :

## Tabel 1. Rancangan Benda Uji
Persentase Kandungan Air Garam Benda Uji Jumlah Benda Uji Kuat Tekan Absorbsi 0% Kubus 50x50x50mm 5 5 0,5% 5 5 1,5% 5 5 2% 5 5 2,5% 5 5
Tinjauan Kuat Tekan .., Rofikatul Karimah (1) , Khairul Abadi (2) , Mochammad Ridwan (3) , Iklil L. Kamila (4)
Persentase Kandungan Air Garam Benda Uji Jumlah Benda Uji Kuat Tekan Absorbsi 3% 5 5 3,5% 5 5 Jumlah Benda Uji 35 35 Total 70
Sumber : Hasil Perhitungan

## Diagram Alir Perencanaan
Mulai Studi Literatur & Pembahasan Teori Air Garam prosentase;0%;1%;1,5%;2%; 2,5%;3%;3,5% Semen • Pencucian lewat saringan No.200 • Analisa saringan • Pemeriksaan Berat jenis dan Penyerapan Perencanaan FAS  dipakai 0,45 Perawatan Benda Uji Mortar Pembuatan Adukan dan Benda Uji mortar
Pengujian Benda Uji :
• Kuat Tekan • Absorbsi Analisa Data Hasil data Selesai Persiapan dan Pengujian Bahan Susun Agregat Halus (Pasir)
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
• Kuat Tekan Mortar
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  benda  uji dibebani  hinnga  mengalami  kehancuran  diperoleh nilai beban runtuh. Hasil pengujian kuat tekan dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

## Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Mortar
No Campuran kuat tekan (Kg/cm ² ) 1 0% 26.13 2 0,5% 25.81 3 1,0% 23.58 4 1,5% 22.49 5 2,0% 20.6 6 2,5% 19,73 7 3,0% 17,60 8 3,5% 15,80 Sumber : Hasil Perhitungan
Gambar 2. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Mortar Pada Umur 28 Hari
Dari  data  hasil  pengujian  diatas  dapat  dilihat bahwa  penggunaan  air  garam  sebagai  bahan campuran  mortar  mengalami  penurunan,  semakin bertambahnya  prosentase  kandungan  garam  yang digunakan  pada  campuran  mortar  menyebabkan penurunan  pada  kuat  tekan  maka    nilai  kuat  tekan. Dimana  dengan  variasi  kandungan  air  garam  pada prosentase  0%  mencapai  kuat  tekan  26,13  kg/cm 2 . Sedangkan  untuk  variasi  kandungan  air  garam 0,5%,  1%,  1,5%,  2%,  2,5%,  3%  dan  3,5%, mengalami  penurunan  secara  signifikan.  Hasil  kuat tekan  ini  nilainya  tidak  sama  dengan  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ( Fajar Abdul Sidiq (2021)  yang  menghasilkan  peningkatan  kuat  tekan pada  beton  yang  di  rendam  air  garam  sebesar 7,66129%.  dibandingkan    dengan  beton  dengan perendaman normal.
Penurunan nilai kuat tekan  yang terjadi pada mortar dikarenakan terdapatnya penambahan garam dalam campuran mortar yang cukup banyak, karena garam  menarik  air  maka  volume  campuran  yang dihasilkan menjadi berkurang. Hal ini mengakibatkan ikatan dengan semen tidak maksimal, sehingga mengurangi kuat tekan. Erniati (2017)  menyatakan  bahwa  kuat  tekan  mortar  yang menggunakan  air  laut  lebih  tinggi,  karena  akibat kehadiran  klorida  yang  ada  pada  air  laut  yang sebagaimana  menurut  Aburawy,  MM  dan  Swamy, R.N  (2008),  kehadiran  klorida  mempercepat perkembangan  kekuatan  usia  dini  pada  beton sampai sekitar 7-14 hari. Disamping itu penambahan natrium klorida pada beton segar akan membentuk kristal garam yang dapat meningkatkan pH lebih tinggi sehingga akan mengaktifkan hidrasi semen  serta  memberikan  struktur  pasta  lebih  padat dengan pori-pori yang lebih kecil.
• Absorbsi
Hasil  pengujian  penyerapan  air  (absorbsi) pada mortar  dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :
Tinjauan Kuat Tekan .., Rofikatul Karimah (1) , Khairul Abadi (2) , Mochammad Ridwan (3) , Iklil L. Kamila (4)
Tabel 3. Nilai Absorbsi Beton No Variasi Campuran Nilai Absorbsi (%)
1 0% 1.71 2 0,5% 1.84
3 1,0% 2.81
4 1,5% 2.93
5 2,0% 3.46 6 2,5% 3.75 7 3,0% 4.25 8 3,5% 4,50 Sumber : Hasil Perhitungan
Gambar 3. Hasil Pemeriksaan Absorbsi Mortar Pada Umur 28 Hari
Dari  hasil  absorbsi  yang  telah  dilakukan dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dengan  semakin besar prosentase kandungan air garam ditambahkan maka  nilai  absorbsi  semakin  mengalami  kenaikan. Mortar  dengan  normal  prosentase  0%  air  garam mempunyai  nilai  absorbsi  yang  paling  kecil  yakni sebesar  1.71%  dibandingkan  dengan  mortar  yang mengandung  prosentase  air  garam  sebesar  0,5%, 1%,  1,5%,  2%,  2,5%,  3%  dan  3,5%,    yang mempunyai  nilai  absobsi  sebesar  1.84  %,  2.81%, 2.93%,  3.46%,  3.75%  ,4,25%  dan  4.50%.  Kondisi ini  bisa  disebabkan  karena  proses  pengikatan  yang kurang  baik  sehingga  terbentuk  rongga  -  rongga udara  yang  mudah  dimasuki  oleh  air.  Selain  itu penyerapan yang terjadi pada variasi kandungan air garam  pada  mortar  cukup  besar.  Akan  tetapi berdasarkan    SNI  S-36-1990-03  nilai  penyerapan pada  mortar  maksimum  2,5%  berat  kering  oven untuk  perendaman  10  ±  5  menit,  dan  6,5%  berat kering  oven  untuk  perendaman  selama  24  jam. Berdasarkan Batasan-batasan yang telah disebutkan diatas  maka  penggunaan  air  garam  pada  mortar dengan  kandungan  tidak  melebihi  3%  pada penelitian  ini  masih  tergolong    dalam  campuran yang kedap terhadap air.

## KESIMPULAN
1. Penggunaan  air  garam  pada  campuran  mortar dapat        menurunkan  nilai  kuat  tekan.  Namun penggunaan  air  garam  pada  mortar  dengan kandungan  3,5%  masih  dalam  katagori  kuat tekan  minimum  yang  diijinkan  menurut SNI03-6882-2002.
2.    Dari  hasil  pengujian  absorbsi  penambahan garam  berlebihan  dapat  menaikan  nilai absorbsi mortar sehingga mortar akan mengalami  daya  serap  yang  tinggi  dibanding dengan  mortar  tanpa  kandungan  air  garam.
Namun  penggunaan  air  garam  pada  mortar dengan  kandungan  tidak  melebihi  3%  pada penelitian ini masih tergolong dalam campuran yang kedap terhadap air.

## DAFTAR PUSTAKA
Erniati,  dkk.  2017.  “Konsistensi  Dan  Kuat  Tekan Mortar  Yang  Menggunakan  Air  Laut  Sebagai Mixing  Water”  Jurnal  Konferensi  Nasional Teknik Sipil 7, Makassar.
Husin,Andriati  Amir,  2016, “Pengaruh  Larutan Garam  Sulfat  Terhadap  Kualitas  Beton Ringan” Jurnal  Pemukiman,  Vol.  5  No.  2. Bandung.
Mulyono,  T.  2003. Teknologi  Beton .  Yogyakarta. Andi Publishing.
Pratiwi,Kingkin  Dwi  dkk,  2019, “Kuat  Tekan  dan Porositas  Mortar    Serbuk  Karet  PadaSuhu Tinggi” Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-UNAND).
Sumatra Barat. Rulian, Nizar Farhan, Priyanto Saelan. 2020, ”Kajian  Batasan  Nilai  FAS  Pada Campuran  Beton  di  Lingkungan  Korosif” Jurnal Teknik Sipil. ITB Bandung.
Sari,  Neri  Puspita  dkk.  2017. “Kuat  Tekan  dan Porositas  Mortar  Dengan  Bahan  Tambah Gula  Aren,  Prosiding  Konferensi  Nasional Teknik  Sipil  dan  Perencanaan  (KN-TSP)” . Pekanbaru.
Sidiq,  Fajar  Abdul,  Eko  Walujodjati,  2021, “Meninjau  Kekuatan  Tekan  Beton  Pada Lingkungan  Air  Laut  Pamaengpek  Kabupaten Garut” Jurnal  Konstruksi,  Volume  19  No.  1.
Jawa Barat.
Tjokrodimulyo  Kardiyono,  1992, “Pengetahuan Dasar  Teknologi  Beton” ,  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta.
Tata,  Arbian,2019. “Sifat  Mekanis  Beton  Dengan Campuran  Pasir  Pantai Dan  Air  Laut” Jurnal Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  Sipil, Volume 3, No. 1. Maluku Utara.